194 PAIJKULL, OM STÅLETS GASFORMIGA PRODUKTER. 



att återföra jernet till det ursprungliga tillståndet, visa likväl 

 talen, hvilken skillnad som afsvalningshastigheten medför uti 

 den utvecklade gasvolumens storlek. 



2) Den i gasformiga föreningar öfvergående holhalten är 

 vida större än hos ohärdadt jern. 



Det behöfver knappast tilläggas att den efter upplösningen 

 återstående kolhaltiga resten befanns vara allt ringare i samma 

 mån gasvolumen ocli procenthalten af det i gasform öfvergående 

 kolet stegras genom härdningen. 



I en vigtig omständighet afvika mina resultat från den 

 nu gängse teorien. 



Enligt Caron, Åkerman m. fl. inverkar mekanisk bearbet- 

 ning såsom hamring o. s. v. i viss grad härdande på stålet d. v. s. 

 åstadkommer en ökning af härdningskolet på cementkolets be- 

 kostnad. För att pröfva detta uthamrades ståltrådar af 0,5 och 

 1 proc. af samma sort som tjenat till analysserierna II och IV 

 på städ vid vanlig temperatur under en timmes tid, tills de an- 

 tagit formen af en tunn stålplatta. Derpå upplöstes profven, och 

 gasen analyserades. 



3) Det kallhamrade stålet {se analys II. 3, 4 och IV. 5, 6) 

 gaf afgjordt mindre gasvolum och mindre kolhaltig gas ein det 

 ursprungliga profvet och lemnade en anmärkningsvärdi stor 

 svart återstod efter upplösningen. 



Det synes häraf, som om mekanisk bearbetning utan upp- 

 värmning snarare ökar cementkolet på härdningskolets bekostnad, 

 än tvärtom. 



Det bör anmärkas, att Osmond och "VYerth ^) äfvenledes 

 kommit till resultat som strida mot de hittills gällande äsigterna. 

 Enligt deras försök har kall bearbetning i köld ingen inverkan 

 på förhållandet mellan härdnings- och cementkol. 



') 1. c. p. 34. 



Stockholm 1887, Kongl. Boktryckeriet. 



